32 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



kondensiert sein, welcher, well mit Salzsaure gleichfalls Furfurol liefernd, 

 als >Furfurolkomplex des Lignins bezeichnet wird. Aus quantitativen 

 Bestimraungen der beiden Zellulosen und des Ligninchlorids und Bestim- 

 mungen des Furfurols und Methoxyls in der Jute und in ihren einzelnen 

 Bestandteilen schliefien Cross und Bevan, daB die Jutefaser sich zu- 

 sammensetzt aus 60 65 Proz. a-Zellulose, 15 20 Proz. (3-Zellulose, 

 18 22 Proz. Furfurolkomplex C 13 H 16 6 und 7 9 Proz. Keto-R-Hexen- 

 derivat, und daB diese Anteile nach konstanten Verhaltnissen chemisch 

 miteinander verbunden sind. Wenn hierfiir auch andere Beobachtungen 

 ins Treffen gefiihrt wurden, wie Loslichkeit der gesamten Jutesubstanz 

 in Zinkchlorid und in Kupferoxydammoniak 1 ), Gleichartigkeit des Ver- 

 haltens der aus solchen Losungen durch Verdiinnen oder dur,ch Sauren 

 fallbaren und der 15 25 Proz. in Losung bleibenden Substanz mit dem 

 der urspriinglichen Jutefaser und identisches Verhalten des bei Einwirkung 

 von Alkalien auf nitrierte Jute sich lusenden Anteiles und des Losungs- 

 restes 2 ), so erscbeint doch die Existenz von Lignozellulosen als bestimmter 

 chemischer Verbindungen von Zellulosen und Lignin und auch die Homo- 

 genitat des Lignins selbst keineswegs iiber jeden Zweifel sicher festgestellt. 



Das Verhalten der anderen verholzten Fasern und auch das des 

 Holzes im feuchten Zustande gegen Chlor gleicht einigermafien dem der 

 Jute: Gelbfarbung bei der Chlorierung, Rotfarbung bei nachfolgender 

 Behandlung mit Natriumsulfit, Moglichkeit der Isolierung von Substanzen 

 mittelstAlkohols, welche in bezug auf Eigenschaften und Zusammensetzung 

 dem Ligninchlorid aus Jute ahnlich sind. So enthalt das Ligninchlorid 

 aus einem spanischen Mahagoniholz 30,4 Proz. Chlor, wahrend die Formel 

 C 19 Hi 8 Cl 4 9 26,7 Proz. verlangt. Ahnliches liegt beziiglich der Chlorierung 

 des Holzes der Kiefer, Buche und Birke vor. 'Doeh fmdet bei Einwirkung 

 desChlorsaufHolzerimallgemeinen neben der Chlorierung auch im groBeren 

 Umfange Oxydationswirkung statt 3 ). Das Studium der Chloreinwirkung 

 auf andere Fasern als Jute ist bis jetzt ein bloB qualitatives geblieben. 



Beziiglich des Nachweises der Ligninsubstanzen in den Fasern be- 

 dient man sich der in der chemischen Charakteristik des Holzes (p. 336) 

 angegebenen Farbenreaktion, insbesondere der Phlorogluzinreaktion. Hier 

 sei bloB im allgemeinen bemerkt, daB nur wenige Fasern sich als lignin- 

 frei erwiesen haben (z. B. Baumwolle, Flachs); weitaus die meisten zeigen 

 die Ligninreaktion in mehr oder minder starkem Grade 4 ). 



1) Cross u. Bevan, Zellulose, 4903, p. 114. 



2) Miihlhauser Dinglers Polytechn. Journ. 283, 88, 137 (1822), Gross u. 

 Bevan, Zellulose 1903, 132 u. Researches on Cellulose I, 130. 



3) S. auch unter IV (Kennzeichen der Faser) d. 



4) Cross u. Bevan, Zellulose 1903, 104 u. 195. S. auch unten Wiesner; 

 und Grafes einschlagige Beobachtungen p. 4 4 ft". 



